## Jurnal
Hutan Tropika e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643
Vol. 17 No. 2 / Desember 2022   Hal. 221-228 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JHT Akreditasi Menristek/Kep.BRIN No.148/M/KPT/2020

## JUDUL ARTIKEL PENGARUH LAMA PERENDAMAN DINGIN DAN KONSENTRASI BAHAN
PENGAWET TERHADAP PENGAWETAN KAYU BAYUR (Pterospermum javanicum) MENGGUNAKAN PENGAWET EKSTRAK DAUN MIMBA
(Azadirachta indica)
(The Effect of Cold Soaking Duration and Concentration ff Preservatives on Preservation of Bayur (Pterospermum Javanicum) Using Preservative Extract Mimba Leaf (Azadirachta Indica)
Patriot Muslim 1 *, Febriana Tri Wulandari 1 , Hairil Anwar 1
Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram * E-mail: patriotmuslim3@gmail.com
Diterima  : 07 September 2022 Direvisi  : 27 Oktober 2022 Disetujui  : 11 Nopember 2022

## ABSTRACT
Wood is one of the forest products needed by humans for various uses, including as construction material, crafts, furniture and so on. The solution to save the use of wood by extending the life of the wood through the wood preservation process. The wood used in this study used Bayur wood (Pterospermum javanicum Jungh.). Bayur wood is a typical type of wood from the tropics belonging to durable class IV (easy to rot) which is wood that  is  easily  attacked  by  wood-destroying  organisms  such  as  subterranean  termites. Bayur wood grows and develops in secondary forest, with an altitude below 1,000 mdpl (Salmayanti et al., 2013). The aim of this research is:.
(1) To determine the effect of immersion time on the value of absorption, retention and  penetration  of  bayur  wood  preservation.  (2)  To  determine  the  effect  of  the concentration  of  neem  leaf  extract  preservative  on  the  absorption,  retention  and penetration values of bayur wood preservation. (3) To determine the interaction effect of immersion time and concentration of neem leaf extract preservative on the absorption, retention  and penetration  values  of  bayur wood preservation. The results of  this study indicate the conclusions that can be drawn as follows: (1) The immersion time has no effect on the value of absorption, theoretical retention, actual retention, and penetration of bayur wood immersion using neem leaf extract. (2) The concentration of preservatives has  no  effect  on  the  value  of  absorption,  theoretical  retention,  actual  retention,  and penetration.  (3)  The  interaction  between  the  length  of  immersion  time  and  the concentration  of  preservatives  did  not  affect  the  value  of  absorption,  theoretical retention, actual retention, and penetration.
Kata kunci (Keywords): Pengawetan, bayur wood (Pterospermum javanicum), mimba leaf (Azadirachta indica).

## PENDAHULUAN
Kayu  merupakan  salah  satu  hasil hutan  yang  dibutuhkan  oleh  manusia untuk  berbagai  penggunaan  antara  lain sebagai  bahan  kontruksi,  kerajinan,
meubel  dan  sebagainya.  Solusi  untuk menghemat  penggunaan  kayu  dengan memperpanjang umur pakai kayu melalui proses  pengawetan  kayu.  Salah  satu metode  pengawetan  kayu  yang  paling
Pengaruh  Lama  Perendaman  Dingin  dan  Konsentrasi  Bahan  Pengawet  terhadap  Pengawetan  Kayu  Bayur (Pterospermum javanicum) Menggunakan Pengawet Ekstrak Daun Mimba (Azadirachta indica)
(Patriot Muslim, Febriana Tri Wulandari, Hairil Anwar)
sederhana dengan menggunakan metode perendaman. Penelitian ini menggunakan ekstrak  daun  mimba.  Senyawa  kimia ekstrak daun mimba mengandung sekelompok unsur bioaktif yang bersifat insektidal  yaitu azadirachtin, meliantriol dan  salanin.  Ketiga  senyawa  tersebut mengurangi nafsu makan atau memblokir kemampuan makan serta dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan  serta  fisiologi  serangga (Dwi  Suheryanto,  2015).  Kayu  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kayu Bayur ( Pterospermum javanicum Jungh.).
Kayu Bayur adalah jenis kayu khas dari daerah tropis tergolong dalam kelas awet IV (mudah lapuk) yaitu kayu yang mudah diserang  oleh  organisme  perusak  kayu seperti rayap tanah. Kayu Bayur banyak tumbuh  dan  berkembang  di  hutan sekunder,  dengan  ketinggian  di  bawah 1.000 mdpl (Salmayanti et al., 2013).
Berdasarkan  hal  tersebut  maka dalam  penelitian  ingin  mengetahui pengaruh  konsentrasi  larutan  dan  lama perendaman  dingin  terhadap  retensi, penetrasi  dan  absorpsi  bahan  pengawet ekstrak  daun  mimba  pada  pengawetan kayu  bayur.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah:  (1)  Untuk  mengetahui  pengaruh lama perendaman terhadap nilai absorbsi, retensi  dan  penetrasi  pada  pengawetan kayu  bayur.  (2)  Untuk  mengetahui pengaruh  konsentrasi  bahan  pengawet ekstrak  daun  mimba  terhadap  nilai absorbsi,  retensi  dan  penetrasi  pada pengawetan  kayu  bayur.  (3)  Untuk mengetahui  pengaruh  interaksi  lama perendamandan konsentrasi bahan pengawet  ekstrakdaun  mimba  terhadap nilai absorbsi, retensi dan penetrasi pada pengawetan kayu bayur.
METODOLOGI PENELITIAN
Waktu dan Tempat
Waktu pelaksanaan kegiatan
penelitian  ini  dimulai  dari  bulan  okober
sampai dengan desember 2021. Penelitian ini dilaksanakan di
Laboratorium  Teknologi  Hasil  Hutan Program  Studi  Kehutanan,  Fakultas Pertanian, Universitas Mataram.

## Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  adalah:  kayu, timbangan analitik, oven, blender, saringan,  gelas  bekas,  ember,  atk, kamera. Sedangkan bahan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah daun  mimba,  kayu  bayur    ,  air  yang digunakan  untuk  melarutkan  bahan pengawet  dan  merendam  sampel  kayu sesuai dengan perbandingannya.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Sukmadinata (2008)  mengemukakan  bahwa  metode eksperimen  adalah  metode  pendekatan yang  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya.Perbedaan  metode  eksperimen dengan  metode  lainnya  yaitu  adanya pengontrol  terhadap  variabel  penelitian dan adanya pemberian perlakuan tertentu terhadap kelompok eksperimen.

## Rancangan Penelitian
Dimana benda uji yang  digunakan adalah  kayu  bayur  yang  masih  segar dengan  ukuran  panjang  5x5x40  cm. Faktor penelitian ini adalah:
1. Faktor lama perendaman dingin terdiri dari dua perlakuan yaitu; 3 hari (A1);
5 hari (A2)
2. Faktor  konsentrasi  ekstrak  daun mimba  terdiri  dari  dua  perlakuan yaitu;  konsentrasi  10%    (B1); Konsentrasi 15%  (B2)
Parameter  yang  dianalisis  dalam penelitian ini antara lain absorpsi, retensi dan  penetrasi  bahan  pengawet.  Berikut rancangan  dalam  penelitian  ini  dapat dilihat  pada Tabel 1 Tabulasi Rancangan Penelitian.

## Jurnal
Hutan Tropika e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643
Vol. 17 No. 2 / Desember 2022   Hal. 221-228 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JHT Akreditasi Menristek/Kep.BRIN No.148/M/KPT/2020
Tabel 1. Tabulasi Rancangan Penelitian Lama Peren- daman Konsentrasi Bahan Pengawet Ulangan U1 U2 U3 A1 B1 A1B1 U1 A1B1 U2 A1B1 U3 B2 A1B2 U1 A1B2 U2 A1B2 U3 A2 B1 A2B1 U1 A2B1 U2 A2B1 U3 B2 A2B2 U1 A2B2 U2 A2B2 U3 Keterangan : A1  =  3  hari;  A2  =  5  hari;  B1  =  Konsentrasi 10% ; B2 = Konsentrasi  15% ; U1   = Ulangan
1; U2   = Ulangan 2; U3 = Ulangan 3

## 1. Absorbsi
Absorbsi  merupakan  banyaknya larutan bahan pengawet beserta pelarutnya yang meresap kedalam kayu.Nilai ini diperoleh dengan
mengurangi berat basah setelah pengawetan  dengan  berat  kayu  sebulum pengawetan  dan  membaginya  dengan volume kayu.
Absorbsi  = Ba (gr) − Bb (gr)
Volume  bayur (cm 3 ) Keterangan : Ba = Berat kayu setelah di awetkan (gr) Bb = Berat kayu sebelum di awetkan (gr) VK= Volume kayu (cm 3 )

## 2. Retensi
Retensi  adalah  jumblah  bahan pengawet yang meresap kedalam contoh uji.Retensi  dibagi  menjadi  2  tahap perhitungan    yaitu  retensi  teoritis  dan retensi aktual.

## Retensi Teoritis = K x A
Keterangan : K    = Konsentrasi (%) A    = Absorbsi (gr/m 3 )
Retensi Aktual = BKU(a)− BKU(b) V Keterangan : BKU(a)  =  Berat  kayu  kering  udara  sesudah diawetkan
BKU(b)  =  Berat  kayu  kering  udara  sebelum diawetkan VK = Volume kayu(cm 3 )

## 3. Penetrasi
Penetrasi adalah kedalaman resapan  bahan  pengawet  di  dalam  kayu yang  dipotong  secara  melintang  pada sampel  kayu.  Penetrasi  bahan  pengawet dapat  dihitung  dengan  rumus  sebagai berikut:
Penetrasi = P1+P2+P3+P4 4 Keterangan : P1= Penetrasi 1; P2 = Penetrasi 2; P3 = Penetrasi 3; P4= Penetrasi 4

## 4. Analisis Data
Data hasil penelitian yang didapatkan akan dianalisis menggunakan analisis varians atau analisis sidik ragam (ANOVA)  untuk  mengetahui  apakah hasilnya  berpengaruh  nyata  atau  tidak dengan  menggunakan  aplikasi  SPSS  24 dan Microsoft excel

## HASIL DAN PEMBAHASAN Absorbsi
Berdasarkan  tabel  2  diketahui bahwa  rata-rata  nilai  absorbsi  pada penelitian  ini  sekitar  71,1  kg/m 3 lebih rendah dibandingkan nilai absorbsi kayu sengon  dengan  pengawet  ekstrak  buah kecubung  yakni  sekitar  150  kg/m 3 (Rinaldi  et  all.,  2012).  Namun  hasil penelitian  ini  lebih  tinggi  dibandingkan nilai  absorbsi  kayu  sengon  dengan pengawet cabai rawit sekitar 48,3 kg/m3 (Ragil, 2017). Berdasarkan hasil analisis sidik  ragam  pada  tabel  3,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  perlakuan  terbaik untuk mendapatkan nilai absorbsi
optimal dihasilkan oleh perlakuan A1B2.
Pengaruh  Lama  Perendaman  Dingin  dan  Konsentrasi  Bahan  Pengawet  terhadap  Pengawetan  Kayu  Bayur (Pterospermum javanicum) Menggunakan Pengawet Ekstrak Daun Mimba (Azadirachta indica)
(Patriot Muslim, Febriana Tri Wulandari, Hairil Anwar)
Berdasarkan  tabel  2  dapat  dilihat bahwa  nilai  absorbsi  pada  pengawetan kayu bayur menggunakan pengawet daun mimba  meningkat  seiring  bertambahnya
konsentrasi  bahan  pengawet  dan  waktu perendaman yang semakin lama. Peningkatan  nilai  absorbsi  ini  diduga terjadi karena semakin tinggi konsentrasi bahan pengawet yang ditambahkan akan meningkatkan  jumlah  bahan  pengawet yang  masuk  kedalam  kayu.  Sedangkan semakin  lama  waktu  perendaman  kayu dalam larutan bahan pengawet menyebabkan  bahan  larutan  pengawet masuk  lebih  dalam  ke  pori-pori  kayu sehingga, bahan pengawet yang terserap semakin banyak.
Berdasarkan  tabel  3  dapat  dilihat bahwa hanya faktor tunggal dan interaksi antar  faktor  tunggal  tidak  berpengaruh nyata terhadap nilai absorbsi pengawetan kayu sengon pada penelitian ini. Hal  ini ditandai dengan nilai signifikan lebih dari 0,05  sehingga  H1  diterima  dan  H0 ditolak.

## Retensi
Retensi  adalah  banyaknya  bahan pengawet (formulasi) yang masuk kedalam  kayu,  dinyatakan  dalam  satuan
kg/m 3 (SNI  03-3233-1998).  Besarnya retensi  tergantung  dari  konsentrasi  dan jenis  bahan  pengawet  yang  digunakan. Perhitungan nilai retensi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara teoritis dan aktual.
Retensi  teoritis  didapatkan  dari perhitungan bahan pengawet yang
tertinggal  didalam  kayu  atau  besarnya absorbsi dikali dengan konsentrasi bahan pengawet yang digunakan sebagai bahan pengawet.  Nilai  rata-rata  retensi  teoritis dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel  4  Nilai  Rata  Rata  Retensi  Teoritis Pengawetan Kayu Bayur(kg/m 3 ) Lama perendaman Konsentrasi bahan pengawet Rata-rata B1 B2 A1 6,33 11,15* 8,74 A2 7,40 10,90* 9,15 Rata-rata 6,87 11,02 8,94 Keterangan : * = memenuhi SNI 03-3233-1988 minimal 8 kg/m 3
Berdasarkan pada tabel 4 diketahui bahwa rata-rata nilai retensi teoritis pada penelitian  ini  sekitar  8,94  kg/m 3 lebih rendah  dibandingkan  nilai  retensi  kayu sengon  dengan  pengawet  ekstrak  buah kecubung  yakni  sekitar  11,57  kg/m 3 (Rinaldi et  all., 2012).  Namun  hasil penelitian  ini  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  penelitian  kayu  sengon  dengan pengawet  cabai  rawit  sekitar  4,8  kg/m 3 (Ragil,  2017).  Rata–rata  nilai  retensi teoritis  pada  penelitian  ini  memenuhi SNI 03-3233-1998 yaitu > 8 kg/m 3 . Pada tabel 4 diketahui bahwa hanya perlakuan A1B2  dan  A2B2  yang  memenuhi  SNI 03-3233-1998.  Pada  tabel  4  diketahui
Tabel 2. Nilai Rata Rata Absorbsi Pengawetan Kayu Bayur(kg/m 3 ) Lama perendaman Konsentrasi bahan pengawet Rata-rata B1 B2 A1 63,3 74,3 68,8 A2 74,0 72,7 73,3 Rata-rata 68,7 73,5 71,1
Tabel 3. Analisis Sidik Ragam Absorbsi Pengawetan Kayu Bayur
Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Tengah F-Hit Signifikan Konsentrasi 6,075E-005 1 6,075E-005 0,078 0,787 ns Perendaman 7,008E-005 1 7,008E-005 0,090 0,77 ns Interaksi Konsentrasi dan Lama Perendaman 0,000 1 0,000 0,147 0,712 ns Galat 0,006 8 0,001 Total 0,067 12 Keterangan: ns = Tidak berpengaruh signifikan.

## Jurnal
Hutan Tropika e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643
Vol. 17 No. 2 / Desember 2022   Hal. 221-228 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JHT Akreditasi Menristek/Kep.BRIN No.148/M/KPT/2020
bahwa nilai retensi teoritis pada penelitian ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi bahan pengawet  dan  lama  waktu  perendaman. Hal ini diduga karena dalam perhitungan nilai retensi teoritis dipengaruhi oleh nilai absorbsi  sehingga  semakin  tinggi  nilai absorbsi  maka  nilai  retensi  teoritis  juga akan semakin tinggi.
Namun, berdasarkan  hasil  analisis  sidik  ragam menunjukkan  bahwa  faktor  konsentrasi dan  lama  waktu  perendaman  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap nilai retensi teoritis dalam penelitian ini. Hasil analisis sidik ragam retensi teoritis pengawetan  kayu  bayur  pada  penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.
Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa hanya  faktor  tunggal  dan  interaksi  antar faktor  tunggal  tidak  berpengaruh  nyata terhadap nilai retensi teoritis pengawetan kayu  bayur  pada  penelitian  ini.  Hal  ini ditandai dengan nilai signifikan lebih dari 0,05  sehingga  H1  diterima  dan  H0 ditolak.
Retensi  aktual  ditentukan  dengan menentukan  selisih  antara    berat  kering udara  sebelum  diawetkan  dengan  berat kering udara sesudah diawetkan kemudian  dibagi  dengan  volume  kayu (Fitriani et  all., 2018).  Nilai  rata-rata hasil pengukuran retensi aktual
pengawetan  kayu  bayur  dapat  dilihat pada Tabel 6.
Pada tabel 6 diketahui bahwa nilai retensi  aktual  pada  penelitian  ini bertambah  seiring  dengan  betambahnya konsentrasi  bahan  pengawet  dan  lama waktu perendaman. Hal ini terjadi karena pada  saat  proses  pengawetan,  larutan bahan  pengawet  akan  masuk  ke  dalam kayu  melalui  dinding  sel  mengisi  pori- pori  sel.  Sehingga,  semakin  tinggi konsentrasi  bahan  pengawet  dan  lama
waktu perendaman akan membuat bahan pengawet  yang  mengisi  pori-pori  sel kayu  semakin  tinggi.  Meningkatnya jumlah  bahan  pengawet  yang  tertinggal di  dalam  pori-pori  sel  kayu  akan meningkatkan nilai retensi actual. Dalam penelitian  Rinaldy et  al (2012)  semakin lama  waktu  perendaman  maka  semakin banyak  larutan  pengawet  yang  meresap ke  dalam  kayu  sampai  titik  jenuh  selain itu,  peningkatan  konsentrasi  bahan pengawet dapat meningkatkan masuknya bahan  pengawet  ke  dalam  kayu.  Hasil analisis  sidik  ragam  retensi  teoritis pengawetan  kayu  bayur  pada  penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 5 Analisis Sidik Ragam Retensi Teoritis Pengawetan Kayu Bayur Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Tengah F-Hit Signifikan Konsentrasi 5,208E-007 1 5,208E-007 0,056 0,819 ns Perendaman 5,250E-005 1 5,250E-005 5,645 0,054 ns Interaksi Konsentrasi dan Lama Perendaman 1,268E-006 1 1,268E-006 0,136 0,722 ns Error 7,440E-005 8 9,300E-006 Total 0,001 12 Keterangan: ns = tidak berpengaruh signifikan.
Tabel  6  Nilai  Rata  Rata  Retensi  Aktual Pengawetan Kayu Bayur (kg/m 3 ) Lama perendaman Konsentrasi bahan pengawet Rata-rata B1 B2 A1 31,67 34,67 33,17 A2 67,00 44,33 55,67 Rata-rata 49,33 39,50 44,42
Pengaruh  Lama  Perendaman  Dingin  dan  Konsentrasi  Bahan  Pengawet  terhadap  Pengawetan  Kayu  Bayur (Pterospermum javanicum) Menggunakan Pengawet Ekstrak Daun Mimba (Azadirachta indica)
(Patriot Muslim, Febriana Tri Wulandari, Hairil Anwar)
Berdasarkan  tabel  7  dapat  dilihat bahwa hanya faktor tunggal dan interaksi antar  faktor  tunggal  tidak  berpengaruh nyata  terhadap  nilai  retensi  aktual pengawetan  kayu  bayur  pada  penelitian ini.  Hal  ini  ditandai  dengan  nilai signifikan  lebih  dari  0,05  sehingga  H1 diterima dan H0 ditolak.
Pada tabel 6 diketahui bahwa rata- rata nilai retensi aktual pada penelitian ini sekitar  44,42  kg/m 3 lebih  rendah dibandingkan  nilai  retensi  actual  kayu nangka  dengan  pengawet  boron  yakni sekitar  70,98    kg/m 3 (Fitriani et  al., 2018).  Namun  hasil  penelitian  ini  lebih tinggi dibandingkan nilai aretensi  aktual kayu  sengon  dengan  pengawet  cabai rawit  sekitar  48,3  kg/m 3 (Ragil,  2017). Berdasarkan hasil uji lanjut pada table 7 dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan  terbaik  untuk  mendapatkan nilai  retensi  aktual  optimal  dihasilkan oleh perlakuan A1B2.

## Penetrasi
Dari  tabel  8  diketahui  bahwa  nilai penetrasi  pada  penelitian  ini  meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi bahan  pengawet  dan  lama  waktu perendaman.  Hal  ini  diduga  karena semakin tinggi konsentrasi bahan pengawet  yang  ditambahkan  membuat
bahan pengawet yang masuk dan terjebak di  pori-pori  sel  kayu  semakin  banyak,
begitupun dengan lama waktu penedaman  yang  semakin  lama  akan memberikan  waktu  bahan  pengawet untuk  menerobos  masuk  terus-menerus ke pori-pori kayu sampai kondisi sel kayu jenuh.

## Tabel 8 Nilai Rata Rata Penetrasi Pengawetan
Kayu Bayur (mm) Lama perendaman Konsentrasi bahan pengawet Rata-rata B1 B2 A1 27,71 29,25 28,48 A2 29,00 30,37 29,71 Rata-rata 28.37 29,81 29,01
Menurut  Djauhari  (2012)  dan Riska  dan  Abdul  (2014),  nilai  penetrasi dan  retensi  dipengaruhi  oleh  struktur anatomi  kayu,  persiapan  kayu  sebelum diawetkan, metode pengawetan termasuk lamanya  proses  pengawetan,  serta  jenis dan konsentrasi bahan pengawet. Namun berdasarkan  hasil  analisis  sidik  ragam diketahui bahwa faktor konsentrasi bahan pengawet  dan  lama  waktu  perendaman tidak  mempengaruhi  peningkatan  nilai penetrasi secara signifikan.
Hasil  analisis  sidik  ragam  nilai penetrasi pengawetan kayu bayur disajikan pada tabel 9. Tabel 7 Analisis Sidik Ragam Pengawetan Kayu Bayur Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Tengah F-Hit Signifikan Konsentrasi 0,002 1 0,002 2,369 0,162 ns Perendaman 0,000 1 0,000 0,453 0,520 ns Interaksi Konsentrasi dan Lama Perendaman 0,000 1 0,000 0,771 0,406 ns Galat 0,005 8 0,001 Total 0,031 12 Keterangan: ns = tidak berpengaruh signifikan.
Tabel 9 Analisis Sidik Ragam Penetrasi Pengawetan Kayu Bayur
Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Tengah F-Hit Signifikan Konsentrasi 0,044 1 0,044 3,434 0,101 ns Perendaman 0,060 1 0,060 4,655 0,063 ns Interaksi Konsentrasi dan Lama Perendaman 0,000 1 0,000 0,016 0,902 ns Galat 0,103 8 0,013 Total 101,767 12 Keterangan: ns = tidak berpengaruh signifikan.

## Jurnal
Hutan Tropika e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643
Vol. 17 No. 2 / Desember 2022   Hal. 221-228 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JHT Akreditasi Menristek/Kep.BRIN No.148/M/KPT/2020
Berdasarkan  tabel  9  dapat  dilihat bahwa hanya faktor tunggal dan interaksi antar  faktor  tunggal  tidak  berpengaruh nyata terhadap nilai
penetrasi pengawetan  kayu  bayur  pada  penelitian ini.  Hal  ini  ditandai  dengan  nilai signifikan  lebih  dari  0,05  sehingga  H1 diterima dan H0 ditolak.
Pada tabel 8 diketahui bahwa rata- rata  nilai  penetrasi  pada  penelitian  ini sekitar 29,01 mm lebih tinggi
dibandingkan nilai penetrasi kayu sengon dengan  pengawet  cabai  rawit  sekitar 19,77 mm (Ragil, 2017). Rata –rata nilai penetrasi  pada  penelitian  ini  memenuhi SNI  03-3233-1998  yaitu  >  5  mm. Berdasrkan hasil uji lanjut pada table 4.8 dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan  terbaik  untuk  mendapatkan nilai  penetrasi  optimal  dihasilkan  oleh perlakuan A1B2.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil sebagai  berikut:  (1)  Lama  waktu perendaman  tidak  berpengaruh  terhadap nilai  absorbsi,  retensi  teoritis,  retensi actual, dan penetrasi terhadap perendaman  kayu  bayur  menggunakan ekstrak  daun  mimba.  (2)  Konsentrasi bahan  pengawet  tidak  berpengaruh terhadap  nilai  absorbsi,  retensi  teoritis, retensi actual, dan penetrasi. (3) Interaksi antara  lama  waktu  perendaman  dan konsentrasi bahan pengawet tidak berpengaruh  terhadap  nilai  absorbsi, retensi  teoritis,  retensi  actual,  dan penetrasi.

## Saran
Adapun saran yang dapat diberikan sebagai  berikut:  (1)  Perlu  dilakukan penelitian    lanjutan    tentang  kandungan kimia  ekstrak  daun  mimba  terhadap pengawetan  kayu  yang  kelas  awetnya rendah. (2) Perlu dilakukannya penelitian
lebih  lanjut  mengenai  efektifitas  bahan pengawet daun mimbaterhadap organisme  perusak  kayu  bayur  dengan melakukan uji rayap.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih peneliti haturkan  kepada  PT.  Tirta  Investama Pabrik Klaten dan INSTIPER Yogyakarta  atas  kolaborasi  yang  telah dilakukan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Djauhari.  2012.  Pengaruh  Konsentrasi Bahan  Pengawet  Boron  terhadap Retensi  dan  Penetrasi  Pada  Kayu
Rakyat.  [Skripsi,  unpublished]. Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Indonesia. Fitriani I.E., Wiwin T.I., Lusyani.2018.Pengawetan Kayu Nangka  (Artocarpus  heterophyllus Lmk.)  Menggunakan  Pengawet Boron  dengan  Metode  Rendaman Dingin  untuk  Mencegah  Serangan Rayap Tanah (Coptotermes curvignathus). Jurnal Sylva Scienteae. 01(01) : 72-80. Rinaldi, N. A., Tomy L. Oka K. Ganis L. 2012. Pengawetan Metode Rendaman  Panas  Dingin  Kayu Sengon  Dengan  Ekstrak  Buah Kecubung Terhadap Serangan Rayap.  Seminar  Mapeki  XV. Makasar, 6-7 November 2012. Hal
278-284.
Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  2008.
Metode  Penelitian  Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Riska, Erniwati, Abdul H. 2014. Retensi Bahan  Pengawet  Ekstrak  Daun Tembelekan (Lantana camara L) pada Beberapa Jenis  Kayu  dan  Efektifitasnya
Pengaruh  Lama  Perendaman  Dingin  dan  Konsentrasi  Bahan  Pengawet  terhadap  Pengawetan  Kayu  Bayur (Pterospermum javanicum) Menggunakan Pengawet Ekstrak Daun Mimba (Azadirachta indica)
(Patriot Muslim, Febriana Tri Wulandari, Hairil Anwar)
Terhadap  Serangan  Rayap  Tanah (Coptotermes  sp.).  Warta  Rimba. 2(2) : 125-132.